376 



Das Mineral scheint eine Mischung von Silber, Arsenik, arseniger 

 Säure und arsenigsaurem Kobaldoxydul zu sein. — Aus einer Grube 

 in den Cordilleren bei Guajakan in Chili erhielt der Verf. ein aus 

 Kupfer, Schwefel und Arsenik bestehendes, nur Spuren von Eisen 

 und Silber enthaltendes Mineral, den Guajakanit. Es ist schwarz, kry- 

 stallinisch mit Lagen von Kupfervitriol bedeckt. Spec. Gewicht 4,39 

 Härte 3,8. Das Mittel mehrerer Analysen führt zu folgender Zusam- 

 mensetzung * Kupfer 48,60 



Schwefel 32,42 



Arsenik 18,98 



100 

 und zu der Formel 3Cu2S + AsS*. — Ein anderes nicht weit von Co- 

 quimbo gefundenes, als Ader in Kupferlasur vorkommendes Mineral 

 bestand aus 



Kupfer 35,82 



Schwefel 17,91 



Arsenik 14,20 



Natürlicher Rückstand nebst Eisenoxyd 28,24 

 ausserdem waren noch Spuren von Antimon, Zink, Silber und kohlen- 

 sauren Kalk vorhanden. Dies Mineral scheint der Formel 3Cu*S + 

 AsS* gemäss zusammengesetzt zu sein. Das dunkle und lichte Roth- 

 gültigerz kann ebenso zusammengesetzt betrachtet werden, jenes = 

 3AgS + SbS3, dieses = 3AgS + AsS*. — (Quarterly journ. of the Che- 

 mical Society Vol. 12, p. 8.) Hz. 



Rammeisberg, über den Tttro titanit. — Dieses Mineral 

 wurde bereits von Erdmann, Scheerer, Forbes , Dana, Miller und 

 Dauber untersucht. R. fand das spec. Gew. des derben 3,716, des 

 krystallisirten 3,773 (Scheerer 3,69, Forbes 3,519 — 3,720). Vor dem 

 Löthrohre färbt sich der Yttrotitanit hell, stellenweise weisslich und 

 schmilzt in starkem Feuer zu einer schwarzen glänzenden Perle. Chlor- 

 wasserstoffsäure zersetzt ihn schwer, die gelbe Auflösung enthält nur 

 Eisenoxyd. Die Analyse ergab verglichen mit Erdmann und Forbes: 





a 



b 



c 



d 



e 



f 



g 



Kieselsäure 



30,00 



29,45 



31,33 



28,36 



28,29 



29,48 



28,50 



Titansäure 



29,01 



28,14 



28,84 



— 



— 



26,67 



27,04 



Eisenoxyd 



6,35 



6,48 



7,63 



6,76 



5,53 



6,75 



5,90 



Thonerde 



6,09 



5,90 



8,03 



— 



— 



5,45 



6,24 



Beryllerde 



— 



— 



0,52 



— 



— 



— 



— 



Kalkerde 



18,92 



18,68 



19,56 



20,00 



— 



20,29 



17,15 



Yttererde 



9,62 



' 9,74 



4,78 



8,90 



— 



8,16 



12,08 



Ceroxydul 



0,32 



0,63 



0,26 



— 



— 



— 



— 



Manganoxydul 



0,67 



0,66 



— 



— 



— 



Spur 



Spur 



Talkerde 



— 



— 



— 



0,87 



— 



0,94 



Spur 



Kali 



— 



— 



— 



— 



— 



0,60 



— 



Glühverlust 



— 



— 



— 



' — 



— 



0,54 



3,59 



100,98 99,88 100,97 98,88 100,50 



a und b ist Erdmanns, c Forbes', die folgenden Rammeisbergs Ana- 



